184 E. U. VON BAUMHAUER. SUR LA MÉTÉORITE DE NGAWI. 



de la poudre non magnétique adhérente et du fer sulfuré, j'ai 

 déterminé la proportion de fer nickelé en chauffant la poudre 

 d'abord dans un courant d'hydrogène sec , et la traitant ensuite 

 avec du bichlorure de mercure, ainsi que je l'ai décrit en 

 rendant compte de l'examen de la météorite de Tjabé. 



Le reste de l'analyse a également eu lieu de la manière in- 

 diquée à cette occasion, et la plupart des dosages ont été 

 effectués sur trois portions différentes de poudre, de sorte que 

 le résultat suivant est la moyenne de trois analyses; 



COMPOSITION MOYENNE DE LA MÉTÉORITE DE NGAWI. 



Fer nickelé 

 métallique 



Fer sulfuré 



Silicate so- 

 luble dans 

 l'acide chlor- 

 hydrique 



Silicates in- 

 attaquables 

 ou difficile- 

 ment attaqua- 

 bles par 

 l'acide chlor- 

 hydrique. 



Fer chromé 



fer 



2,87 



j nickel 0,65! 3,52 



(cobalt trace] 



5,71 5,71 



Oxygène. 



10.28 10,28 



acide silicique . . . 19,28 



protox. de fer . . . . 15,61 



„ „ nickel . . 1,57 



„ „ manganèse trace 



alumine 0,23' 52,17 0,11 ( 9,70 



magnésie 12,42 



chaux. 1,67 



soude 1,17 



potasse 0,22 



^ acide silicique . . . 23,49' 



i protox. de fer . . . 8,45 



l alumine 0,55 



/magnésie 2,89) 38,13 



i chaux 0,96 



f soude 1,56 



potasse 0,23 



0.47 0.47 



3,47 

 0,34 



4,97 

 0,48 

 0,29 

 0,04 



12,53 12,53 

 1,88 \ 

 0,26 



1,16 



0,271 



0,40 



0,04/ 



4,01 



100,00 100,00 



